242 Verhandlungen. Nr. 13 



vielen Stellen eine Trennung von Ziegel und schlackenartiger Masse 

 nicht mehr sichtbar ist. Die Drusen — die grösste erreicht kaum 

 einen Centimeter Breite, liegen mehr in dem schlackigen Theil, oder 

 ist wenigstens der Ziegel gegen sie stark mit dieser Masse impräg- 

 nirt, sie sind mit einer sehr dünnen Zinnhaut ausgekleidet, welche 

 hie und da durch mitunter sehr grosse blasige Auftreibungen von 

 der Unterlage getrennt ist. Letztere treten in der schlackigen Masse 

 überhaupt sehr häufig auf, diese ist im Mittel circa 1 | 2 Centimeter dick 

 und erreicht nur an einzelnen Stellen ein Centimeter. Mit ihr, an 

 der dem Ziegelbruchstücke entgegengesetzten Seite eng verschmolzen, 

 erscheint eine dünne, äusserst blasige Schichte eines noch dunkler ge- 

 färbten Gesteines, in welchem zahlreiche Quarzkörner erkennbar sind. 

 Die Oberfläche derselben ist geflossen und zeigt eine röthlichbraune, 

 stark gefaltete Schmelzrinde. 



Dünnschliffe von Stückchen, welche Ziegel, schlackigen und steinigen 

 Theil enthielten, gaben Aufschluss über die Art der Gebilde und die 

 muthmassliche Entstehungsweise derselben. Die Bestandtheile des 

 Chamotteziegels sind zu einer porcellanartigen, durch Eisenoxyd ge- 

 färbten Masse zusammengeschmolzen, die manigfach von einer grau- 

 schwarzen, undurchsichtigen, von zahlreichen Gasporen durchschwärmten 

 Substanz durch- und umflossen wird. In letzterer liegen wasserhell 

 durchsichtige, meist stufenartig endende Leistchen, die in polarisirtem 

 Lichte durch die oft reiche Zwillingslamellirung als Feldspath erkennbar 

 sind. In auffallen dem Lichte sieht man massenhaft auftretende metallische 

 Kügelchen, die ihrer Farbe, dem Glänze und dem später anzuführenden 

 chemischen Befunde nach wohl nur Zinn sein können. Seltener als die 

 der Grösse nach sehr wechselnden Zinntröpfchen, viel häufiger aber 

 als der Feldspath, sind schwarze, ganz undurchsichtige nadelartige 

 oder die Form der Feldspathleistchen nachahmende Gebilde, die 

 ab und zu sternförmig gruppirt erscheinen. Im auffallenden Lichte 

 sind sie ohne metallischen Glanz. Diese Zone wird allmählich lichter, 

 braun, die Zinnkügelchen nehmen an Zahl merklich ab, die 

 opaken Leistchen verschwinden ganz, der Feldspath nimmt an Menge 

 zu, an Stelle der grauschwarzen Masse tritt eine reichliche Quantität 

 braunen Glases. Untergeordnet erscheinen quadratische und recht- 

 winkelige opake Schnitte, die vielleicht Magnetit sind. An Stellen, 

 wo der steinige Aussentheil fehlt, wird gegen die Schmelzrinde zu 

 die Masse wieder dichter, das Glas dunkler, die Feldspathleistchen 

 werden bedeutend kürzer, die Gasporen sehr klein, aber hier am 

 zahlreichsten. Wo der steinige Aussentheil vorhanden ist, zeigt die 

 schlackenartige Masse ähnliche Beschaffenheit, sie ist von ersterem 

 durch eine, von zahllossen parallelen Reihen winzigster, perlenschnur- 

 artig angeordneter Gasporen enthaltende Glaszone getrennt, deren 

 lagenweise Bildung durch die Struktur und das stufenweise Lichter- 

 werden der einzelnen Bänder gegen das Gestein zu deutlich er- 

 kennbar ist. 



Behandelt man ein Stückchen dieser schlackenartigen Masse 

 mit verdünnter Salzsäure, so findet lebhaftes Aufbrausen statt und in 

 der Lösung lässt sich Zinn und Eisen nachweisen. Bei anhaltendem 

 Digeriren mit concentrirter Salzsäure tritt schon bei Anwendung von 



